— 18 — 



Gewichtsverlust 

 bei Erhitzung: auf 500° 



Bemerkungen 



5. Braunspat von 

 Schemnitz 



Nach 2 St. 4 St. 

 0,14 % 0,18 % 



Gewichtsverlust nach 10 Mi- 

 nuten Glühen auf Bunsen- 

 brenner 43,72 °/ , nach 

 weiteren 10 Min. auf Ge- 

 bläse 43,99 °/ . 



6. Dolomit von 

 Blaubeuren 



Nach 2 St. 4 St. 

 0,52% 1,17% 



Gewichtsverlust nach 10 Mi- 

 nuten Glühen auf Bunsen- 

 brenner 36,76 °/ , nach 

 weiteren 10 Min. auf Ge- 

 bläse 36,87%. Material 

 ist also stark verunreinigt, 

 vermutlich durch „Thon". 



7. Keuper I 



8. Keuper III 







9. Keuper II 



2,07% CO s 



17,21% CO s 



30,55% CO, 



Die erhitzten Gesteinspulver 

 zeigen eine kleine Ab- 

 nahme des Kohlensäure- 

 gehaltes , welche durch- 

 aus innerhalb der Ver- 

 suchsfehler liegt, so dass 

 also nach dem Verhalten 

 bei höherer Temperatur 

 kein freier Magnesitspat 

 und Eisenspat in diesen 

 Keupermergeln anzuneh- 

 men ist. 



Die Erhitzungsversuche haben also dahin geführt, kein freies 

 Magnesiumkarbonat im Keupermergel anzunehmen, so dass jetzt noch 

 zu entscheiden bleibt, ob ein Gemenge von Normaldolomit und Kalk- 

 spat oder ob eine isomorphe Mischung von MgC0 3 und CaC0 3 , also 

 nicht eine Verbindung nach dem Verhältnis 1 : 1 vorhanden ist. Bei 

 der ersteren Annahme berechnen sich aus den Analysen folgende 

 Mengen für Kalkspat und Normaldolomit: 



I IV III II 



CaC0 3 2,71 0,62 1,93 4.45 



MgC0 3 .CaC0 3 2,04 15,22 34,96 60,39 



Wenn wirklich solche Gemenge vorlägen, so würde also von 

 den beiden Keupern I und III, um diese zunächst einmal heraus- 

 zugreifen, der letztere weniger reinen kohlensauren Kalk enthalten, 

 als der erstere. Die Gasentwickelung bei der Einwirkung von Essig- 

 säure spricht dagegen, da Keuper III eine etwas lebhaftere Ent- 

 wicklung von kleinen Kohlensäurebläschen erkennen lässt, als 

 Keuper I. Dieser Versuch kann indessen wohl nicht als ausschlag- 



